876 Weiss. Revision d. vorhandenen Beobachtungen an krystall. Körpern. 



Nach Becquerel (A. de Ch., S. III, XVII, 242) ist dasselbe 



Ag [^ 





Leitung-svermö 



gen 



bei 00 



bei 1000 c. g-eg-ea das 

 von Ag bei lOOO C. 



bei 1000 c. gegen das 

 von Ag bei OO C. 



100 



71-316 



100 



Cu 2 



91-517 



64-919 



91-039 



Au ( S, 



64-960 



48-489 



67-992 



Cd 



24-579 



17-506 



24-547 



Zn 



34 06 



17-596 



24-673 



Sn 



14-014 



8-657 



12 139 



Fe gegl. 



12-350 



8-387 



11-760 



Pb 



8-277 



5-761 



8-078 



Pt gegl. 



7-933 



6-688 



9-378 



Hg destillirt 



1-7387 



1-5749 



2-2083 



Früher schon waren dieselben von Becquerel sen. und 

 PouiUet (Traite, ed. III, t. 584) bestimmt worden. 



Über die Foitpflanzungsgeschwindigkeit des Schalls stellte 

 Massen Versuche an und erlangte folgende Resultate (A. d. Ch. 

 53,257): 



Gold 



Dichte 



Fortpflanzungs- 

 geschwindigkeit 



Lineare Ausdehnung 



18-514 



6-267 



0-00001551 



Silber 



10-369 



7-953 



0-00001909 



Platin 



20-166 



8-417 



0-00000856 



Eisen 



7-748 



15-38 



0-00001235 



Kupfer 



8-933 



11-417 



0-00001712 



Zink 



7-008 



11-142 



0-00002941 



Blei 



11-169 



3-976 



0-00002848 



Aluminium 



2-67 



15-477 



0-00001838 (gerechn.) 



Cadmium 



8-665 



7-55 

 (Luft=l) 



0-00001847 (gerechn.) 



Über Thermoelektricität der Metalle s. H a n k e 1 in P. A., 

 62, 197. 



Von der Anhängigkeit des Magnetismus und Diamagnetismus bei 

 Wismuth, Nickel und Eisen von der Temperatur s. Plücker in 

 P. A., 75, 177. 



Über die Farben der Metalle s. J. Jamin in A. de Ch., S. III, 

 XXII, 311. 



